カクチケルの地には16世紀以来グアテマラの中心地であるシウダー・ビエハ、アンティグア・グアテマラ、グアテマラシティなどの都市が作られたため、他のマヤ族よりも西洋化が進み、マヤの伝統を失う度合が大きかった。それでも焼畑農業や手織りの織物などの伝統は残った。ラテン文字を使ってカクチケル語で書かれた『カクチケル年代記』はカクチケルの伝説と歴史を記した文献として、キチェ語で書かれた『ポポル・ヴフ』と並ぶ重要性を持つ。
2011年の統計によると、カクチケルはグアテマラ全人口の7.8パーセントを占め、グアテマラのマヤ諸民族のうちではキチェ族とケクチ族に次いで多い。キチェ族の南、アティトラン湖の北に分布し、チマルテナンゴ県では人口の76パーセント、ソロラ県では50パーセント、サカテペケス県では34パーセント、グアテマラ県では9パーセントを占める。
本人は最初、美容師になりたくて芸能界入りする考えは少しも無かったということだったが、1985年（昭和60年）、中学卒業後に友人に頼まれて一緒に雑誌『Momoco』の素人参加コーナーに応募、『Momoco』の5月号に登場し注目され（桃組出席番号1173番）、読者による人気投票で1位になる。その後、Momoco編集部預かりでグラビアの仕事をした後、ホリプロ入り。同年12月、フジテレビ系の大映ドラマ『ヤヌスの鏡』で多重人格のヒロイン役で芸能界デビュー。また翌年の1986年（昭和61年）1月には、シングル『悲しいな』でアイドル歌手としてもデビュー。同曲はオリコンのウィークリーチャートで4位となり、15万枚を売り上げた。「あ、まなざし」というキャッチコピーのもと、あどけない顔立ち、少し不安そうな切ない表情が同世代を中心に人気を得る。『Momoco』では、西村知美、島田奈美とともに「桃組三人娘」と呼ばれ、可愛らしい清純派アイドルとして売り出そうとしていた。しかし、本人曰く『デビュー前は不良』という経歴を持っているため、当時のアイドルに求められていたブリッ子の要素を『子供っぽい』と嫌う衒いが徐々に見受けられるようになる。『毒舌アイドル』と揶揄されるほど辛辣な言葉も使うようになり、同期デビュー、同じ事務所所属の山瀬まみをラジオ共演中に吐き捨てるような一言で泣かせた経験も持つ。1990年、当時の担当マネージャーが一方的に起こしたトラブルに巻き込まれ、退社を余儀なくされる状況に追い込まれてしまったため、それまで所属していたホリプロを退社して移籍。その後は以前から趣味でもあるパチンコに傾倒、更に造詣を深め、CSテレビ放送のパチンコ番組のMCやパチンコ雑誌での露出が増え、「パチドル（パチンコ・アイドル）」と称された時期もある。現在はバラエティーやテレビショッピングにも出演している。
オーステナイト系ステンレス鋼は、一般的な普通鋼、フェライト系ステンレス鋼やマルテンサイト系ステンレス鋼と異なり、面心立方格子構造を有するオーステナイト相で組織が構成される。このことによって、オーステナイト系の物理的特性の傾向は、同じステンレス鋼の仲間であるフェライト系やマルテンサイト系とは異なる部分が多い。まず、一般的な鉄鋼材料と異なるのはオーステナイト系は非磁性（常磁性）材料であり、磁石に付かない。これはオーステナイト系が面心立方格子構造であることに由来し、銅やチタンなどの他の面心立方格子構造材料と同様である。この非磁性という特徴が、電気電子部品での使用などオーステナイト系の使い道の選択肢を与えている。SUS304 の場合で透磁率は約 1.3 × 10⁻⁶ (H/m) 程度である。ただし、上記のとおりオーステナイト系であって冷間加工などによりマルテンサイトを有するようになるので、冷間加工したオーステナイト系では磁性を示すことがある。合金元素量を増やした安定オーステナイト系では冷間加工しても非磁性が保たれる。電気抵抗は、マルテンサイト系、フェライト系、オーステナイト系の標準的鋼種同士で比べるとオーステナイト系の電気抵抗がもっとも高い。これは含有される合金元素の量が多いほど抵抗が増えることによる。SUS304 の場合で、常温の比抵抗は 72 × 10⁻⁸ Ω·m 程度である。ステンレス鋼の密度は鋼種間での差はあまりないが、炭素鋼、フェライト系、マルテンサイト系よりもオーステナイト系の密度はやや大きい。SUS304 の場合で常温の密度は 7930 kg/m³ 程度である。これに対して、軟鋼の常温密度は 7860 kg/m³ 程度となっている。常温の縦弾性係数は SUS304 で 193 GPa 程度である。軟鋼の場合は 206 GPa 程度である。熱伝導率も、電気抵抗と同様に合金元素の含有量に関係し、合金元素の含有量が多いほど熱伝導率が低くなる。オーステナイト系の熱伝導率は軟鋼の1/5から1/6程度で、SUS304 で 16 (W/m·K) 程度である。熱膨張率は結晶構造に依存し、ステンレス鋼の中でオーステナイト系の熱膨張率が最も大きい。SUS304 の 0–100 ℃ での線膨張係数が 17.3 × 10⁻⁶ K⁻¹ 程度である。ステンレス鋼の比熱は鋼種間で大差はない。オーステナイト系の比熱は、軟鋼のおおよそ1.1倍程度である。SUS304 の場合で、0–100 ℃ 間の比熱が 0.50 (J/kg·K) 程度である。